-26- 



Mineralogie. 



Kieselzinkerz. Dies Mineral wird als basisches Metasilicat 

 Si 3 Zn (0 H) 2 angesehen, Kieselzinkerz von Franklin, N. J., ergab Si 2 24,15, 

 A1 2 3 , Fe 2 3 0,19, ZnO 67,55, CaO 0,12, H 2 7,95. Wasserverluste: 

 bei 100° 0,27, bei 180° 0,22, bei 250° 0,75, bei 300° 0,88, bei beginnender 

 Eothgluth 4,46, bei voller Eothgluth 1,37. 



Beim Kochen mit Wasser ging wesentlich nichts in Lösung, bei An- 

 wendung von Sodalösung 0,25 °/ Si 2 . Nach dem Glühen gingen nur 

 0,14% Si0 2 in Lösung, nach dem Erhitzen vor dem Gebläse 0,24%- 

 Etwas Zink wurde auch gelöst. Eine Zerlegung des Minerals in unter- 

 scheidbare Theile fand aber, wie ersichtlich, nicht statt. Auch beim Er- 

 hitzen des Minerals mit trockenem Ammonchlorid ergaben sich keine deut- 

 lichen Resultate, die für eine Erörterung der Constitution verwandt werden 

 könnten, ebensowenig wie bei der Behandlung mit trockenem Schwefel- 

 wasserstoff bei erhöhter Temperatur. 



Ana leim. Das Material stammte von Wasson's Bluff in Neu-Sehott- 

 land. Seine Analyse und die nach der Formel Na AI Si 2 6 . H 2 erforder- 

 liche Zusammensetzung sind hierunter verglichen. 



Stufenweise 

 Wasserabgabe 

 . . 0,58 

 . . 1,16 

 . . 3,64 

 . . 1,57 

 1,90 

 0,11 



SiO, 

 Al 2 3 

 Fe a 3 

 CaO 

 Xa„0 



Uber 



bei 100° 

 100° . . 



57.06 

 21,48 

 0,13 

 0,16 

 12,20 

 0,58 

 8.38 



Berechnet 

 54.55 

 23,18 



14,09 



bei 



8.18 



100° 



180° 



260° 



300°. 



schwach. Rothgl. 

 voller Rotbgluth 

 dem Gebläse . . 



Nach 



99,99 

 dem Kochen 



100.00 



8,96 



des gepulverten Analcims mit Natriumcarbonat- 



lösung (250 g auf 1 1) waren 0,73 °/ Si0 2 



ausgelaugt, nach dem Glühen 

 Es war also nur wenig Si0 2 

 wird 



Na 2 Al 2 Si 2 8 + 2H 2 Si0 3 



ergaben die Versuche 1,46 und 1,38 °/ Si0 2 . 

 in Lösung gegangen. Dölter's Formel 

 demnach als unwahrscheinlich bezeichnet. 



Versuche, bei denen Analcim mit trockenem Ammonchlorid erhitzt 

 wurde, ergaben Folgendes. Es bildete sich NaCl, das durch Wasser aus- 

 gelaugt werden konnte, während Ammoniak frei von Chlor im Rückstand 

 blieb. Verf. schliessen auf Grund einer Reihe von Analysen, dass dem 

 umgewandelten Analcim wahrscheinlich die Formel H 2 Na 2 Al 4 Si s 24 . N H 3 

 zukommt, was einer vervierfachten Analcimformel mit 2H für 2 Na und 

 NH 3 für 4H 2 gleichkommt. Die gefundenen und berechneten Mengen sind: 



Vera-' 





Gefunden 



Berechnet 



Si0 2 ...... 





61.46 



A1 2 3 



. . 24,34 



26,12 



CaO 



. 0,18 





Na 2 



. . 8,11 



7,94 



H 2 



. . 2,32 



2,30 



NB* 



. . 2,46 



2,18 



auch das folgende ReD 



100,00 



100,00 



